0. Mügge, Ueber die Plasticität der Eiskrystalle. 213 



anderen Resultat. Wurden aus einem einheitlichen 1 Eiskrystall 

 Stäbe geschnitten, deren Längsrichtung senkrecht zur opti- 

 schen Axe war, und so auf zwei Schneiden gelegt, dass die 

 optische Axe vertical war, und dann belastet, so verhielt sich 

 der Krystall so, als bestände er aus unendlich vielen 

 sehr dünnen, nicht ausdehnbaren, aber vollkommen 

 biegsamen Lagen, etwa wie Papier, zwischen dessen ein- 

 zelnen Blättern eine klebrige Flüssigkeit sich befindet, so dass 

 die einzelnen Blätter nur schwierig auf einander gleiten können. 

 Die Lagen sind anfangs eben und senkrecht zur optischen 

 Axe, werden sie durch das Gleiten gebogen, so bleibt die 

 optische Axe doch in jedem Punkte senkrecht zur gebogenen 

 Oberfläche. Legte man den Stab anfangs mit horizontaler 

 optischer Axe auf die Schneiden, so ging keinerlei Bewegung 

 vor sich, wohl aber, bei derselben Belastung, nach dem Kippen 

 des Stäbchens um 90°. Der Grad der Krümmung war sehr 

 unregelmässig, nahm aber mit der Zeit, welche das Gewicht 

 wirkte, zu ; wurden Zuschläge zum Gewicht gemacht, so wuchs 

 die Krümmung stärker als das Gewicht, aber weniger als 

 das Quadrat desselben. Der Einfluss der Temperatur wurde 

 durch die übrigen Schwankungen im Allgemeinen verdeckt, 

 er soll aber beträchtlich sein, indem die Durchbiegung bei 

 — 2° in einem Falle 2 bis 3 Mal so gross war als bei — 10° 

 unter sonst gleichen Umständen. 



Nach diesen Versuchen verhält sich das Eis demnach 

 ganz ähnlich wie das trikline Salz KMnCl 3 -. 2 aq 2 bei der De- 

 formation a und ß, d. h., es findet während der Biegung der 

 Eisstäbe jene Bewegung statt, welche zuerst aus dem mono- 

 klinen Salz BaBr 2 . 2 aq 3 beobachtet (Deformation y) und als 

 parallele Translation bezeichnet wurde; am Eis wäre 

 OP (0001) die Translationsfläche. Da Mc Connel über seinen 

 Experimenten gestorben ist, beschloss ich, sie wieder auf- 

 zunehmen und namentlich auch den Versuch zu machen, am 

 Eis die reine Translation, ohne Biegung, wie am Brombaryum 



1 Gemeint sind wohl nur optisch homogene Eismassen, wenigstens 

 ist nicht angegeben, wie die Einheitlichkeit sonst nachgewiesen ist. 



2 0. Mügge, dies. Jahrb. 1892. II. 95 u. 98. 



3 0. Mügge, dies. Jahrb. 1889. I. 145. 



14** 



